— 752 — 



Talché si avrà un accumularsi della ferrite (mista a perlite) nella zona 

 esteriore del pezzo metallico: ed un fenomeno simile si verificherà per la 

 cementite nelle zone più profonde. In tal modo quella sottile zona inter- 

 media, che sola in principio aveva la composizione della perlite (0,9 % C), 

 andrà allargandosi, perchè all'esterno vi si aggiungeranno le zone che prima 

 avevano composizione ipoeutectica, arricchite in carbonio per la separazione 

 della ferrite depostasi attorno ai cristalli di essa già formatisi alla super- 

 ficie esteriore della massa, e all'interno vi si aggiungeranno le zone con- 

 tigue ipereutectiche, impoverite di carbonio per la separazione di cementite 

 intorno ai « germi » di essa preformatisi nelle zone più profonde. 



Kaggiunta la temperatura eutectica — 690° — la zona di perlite, così 

 allargatasi, si solidificherà isotermicamente ; e le due zone contigue ad essa 

 conterranno nelle parti con essa confinanti delle quantità rispettivamente di 

 ferrite e di cementite, maggiori di quelle che risulterebbero da una uni- 

 forme variazione della concentrazione del carbonio. 



È questa appunto la struttura corrispondente ai vari diagrammi prece- 

 denti e alle varie micrografie riprodotte prima. 



Su queste ipotesi torneremo fra breve, in altra occasione: poiché esse 

 hanno spiegato chiaramente il fenomeno della sfaldatura profonda dei pezzi 

 d'acciaio cementato (fenomeno che si manifesta soprattutto negli ingranaggi 

 cementati un po' profondamente), ed hanno indicata la via per evitarlo. Per 

 ora ci basta aver mostrato come si possa spiegare con un semplice fenomeno 

 di liquazione la formazione della zona perlitica, tanto pel caso delle ghise 

 affinate, quanto per quello degli acciaj cementati, senza ricorrere all'ipotesi 

 dell'inversione del processo di affinazione o di cementazione: ipotesi che nel 

 primo caso è assai improbabile; nel secondo, inammissibile. 



Aggiungiamo alcune osservazioni che confermano le vedute del prof. Wust 

 su di un altro punto. Il prof. Wust ha dimostrato chiaramente che raffina- 

 zione della ghisa si compie per azione dei gas ossidanti, scaldando nello 

 stesso spazio chiuso la ghisa e l'ossido di ferro non in contatto l'una con 

 l'altro. Ora, alcune nostre osservazioni mostrano che, anche quando la ghisa 

 è scaldata in contatto coli' ossido di ferro, l'azione dei gas che si diffondono 

 nella ghisa ha ancora una forte preponderanza sul fenomeno della diffusione 

 del carbonio dall'interno all'esterno della massa metallica, per effetto della 

 differenza di concentrazione creata dall' affinazione superficiale di contatto. 

 Il fotogramma 6 (tav. I) rappresenta (all'incirca ai 2 / 3 della grandezza na- 

 turale) la sezione trasversale, levigata ed attaccata, di un pane della solita 

 ghisa bianca, affinato durante 192 ore in contatto con ossido di ferro in gra- 

 nuli. Sulla sezione risulta evidente la zona perlitica scura : e vi è anche evi- 

 dente il passaggio brusco tra questa zona e quella interna, nella quale ap- 

 pare la cementite (in questo caso divenuta granulare per lungo riscaldamento). 



